15é 
11. E. J. G. mr BOIS l'/l' (î. J. ELIAS. 
Nitrate, d'erbium et de magncslaia {"l Er{N O'-'f . '6 i\lg{N(f')-. UlPO]. 
b'-i. Dans une préparation uMor/i/ie, ul)teuue par éva})oratiou à siccité, 
de 10 mm. d'épaisseur^ nous avons observé les grouj)es suivants. 
(iroupe vert; à 18° trois fortes bandes j16,9 à 517, 517,7 — 519,5, 
520,5 — 5:21,7. A — 190° ce groupe se résolvait comme suit: 518,8 — 
511.0, 514,8 — 514,9, 515,1—517,7, 516,8—517,2, 517,7— 519, .'3, 
520,1 (faible raie), 521,0 à 521,8. 
Le groupe rouge présente à — 190° un grand nombre de doublets 
caractéristiques, p. ex. 641,4 et 642,6; 648,7 et 645,6; 647,7 et 649,4. 
A 18° on ne voit rien de ces raies. 
Tout le spectre visible de ce sel comprend environ 40 bandes et raies, 
en partie si faibles qu'elles disparaisseiit lorsque l'épaisseur traversée 
par la lumière est trop petite. 
Préparations vitreuses d'erbi/ttn. Nous avons obtenu du borax à l'er- 
bium en fondant du borax anhydre avec 15 à 20% d'oxyde d'erbium; 
c'est une masse aniorj)lie, jaune, transparente. Ici le refroidissement n'a 
pas une influence aussi considérable. 
Le groupe vert offre à 18° trois bandes 516,9 — 517,2, 518,0- — 
519.1, 520,6—522,2. A —190° les situations sont 516,6 à 517,0, 
517,8—519,0, 520,4- 522,4 (peut être une bande double). 
Du verre d'erbium nous a été fourni par la firme Schott & Gen. 
(V.S. 5257); il contient d'après l'indication 2% B- 0\ 58,5% SiG^, 
7,5% Na-0, 12% K~0, 10% Zu 0 et 10 %o AV'-Ol 11 offre quel- 
ques bandes étroites, mais pas très nettes. 
Le groupe vert comprenait à 18°: 517,0 — 517,3, 517,8, 518,4 — 
518,9, 519,1, 520,0—520,2, 521,1—521,8. A —190° les situations 
étaient 516,5—517,2, 517,9, 518,2—518,6, 519,0, 519,8 à 520,0, 
521,0—521,2, 521,8—522,3. 
Le groupe rouge offre à 18° deux faibles bandes: 650,0 — 651,0 et 
656,4-661,1. A —190° ce sont de faibles raies 648,9, 651,6, 655,5, 
657,6. 
VI. Septième série paraj/uiijnétiqtie. 
54. Sulfate de potassium et d'urauj/te [ (JQ- KHSO')- + 2 IP 0]. Une 
lamelle rliombique, contenant les deux axes optiques, épaisse de 0,7 mm., 
fut examinée à — 190°, en lumière naturelle, dans un chani]) lon- 
gitudinal d'environ 40 kgs. Les bandes bien connues y paraissaient 
beaucoup plus nombreuses et plus étroites que ))our le nitrate, e. a. 
